( i327 ) 



1) Si l'on construit hi courbe, en portant en abscisses les proportions en 

 poids d'aluminium et en ordonnées les températures, on remarque que 

 celle courbe présente deux maxima (455° et 462") et trois miniina (356°, 

 445° et 432°); entre les proportions de 10 et 20 pour 100 d'aluminium, la 

 portion de courbe est sensiblement parallèle à l'axe des abscisses. Les 

 deux points maxima mettent en évidence l'existence de deux combinaisons 

 définies d'aluminium et de magnésium : Al Mg- et Al Mg. Je poursuis l'étude 

 de ces combinaisons définies. 



» Au cours de cette étude de la fusibilité des alliages d'aluminium et de 

 magnésium, j'ai recueilli des données sur leurs propriétés mécaniques. Au 

 point de vue de la malléabilité, les alliages contenant, dans des proportions 

 variant de o à i5 pour 100, soit de l'aluminium, soit du magnésium, pour- 

 raient seuls devenir intéressants. Si nous partons de l'aluminium pur et si 

 nous y introduisons des quantités croissantes de magnésium, la fragilité 

 augmente progressivement pour devenir maxima pour les proportions sui- 

 vantes : 5oAl, 5oMg; cet alliage se brise entre les doigts et peut être pul- 

 vérisé au mortier de porcelaine. Puis, si nous augmentons la proportion de 

 magnésium introduit jusqu'à revenir au magnésium pur, la fragilité 

 diminue elle-même progressivement. Ces données s'accordent avec l'ob- 

 servation générale donnée par Parkinson. » 



CHIMIE MINÉRALE. — Sur la structure cellulaire de quelques métaux. 

 Note de M. G. Cartaud, présentée par M. H. Moissan. 



« Ce n'est pas la première fois que l'on parle de la structure cellulaire 

 des corps minéraux. MM. Osmond et Werth (') ont appelé cellules les 

 grains polyédriques qui résultent dans les métaux, et notamment dans le 

 fer, de la limitation mutuelle des individus cristallins développés à partir 

 de certains centres indépendants de cristallisation. 



» Les cellules sur lesquelles je me propose d'appeler l'atlenlion sont 

 d'un ordre diflérent. On les met facUement en évidence en coulant des 

 métaux fondus sur une plaque de verre inclinée, de manière qu'ils se 

 refroidissent et se solidifient brusquement en lames de faible épaisseur. Les 

 expériences ont porté sur les métaux facilement fusibles : plomb, étain, 



(') Osmond et Werth, Théorie cellulaire des propriétés de l'acier {Annales des 

 Mines, juillet i883). 



